176 Elis Nina Herliyana et al.
Schizophyllum commune Fr. Sebagai Jamur Uji Ketahanan Kayu Standar Nasional Indonesia pada Empat Jenis Kayu Rakyat : Sengon ( P. falcataria ), Karet ( H. brasiliensis ), Tusam ( P. merkusii ),
Mangium ( A. mangium )
Schizophyllum commune Fr. As Indonesian National Standard Wood Resistance Test Fungi on Four Kinds of Community Wood : Sengon, Rubber, Tusam, and Mangium
Elis Nina Herliyana 1 , Laila Fithri Maryam 1 dan Yusuf Sudo Hadi 2
1 Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan IPB
2 Departemen Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan IPB

## ABSTRACT
Schizophyllum commune Fr. is a vicious wood decaying fungi that in several cases could cause to 70 % weight loss. These fungi could attack various kind of woods (more than 25 wood species). It has been widely distributed especially in tropical area, and could easily grow in many conditions.
This  wood  decaying  fungi  has  an  ability  to  decompose  cell  components  of  the woods  through  enzymatic  processes from  a  complex  to  simpler  form.  Resistance  of  wood  is  strongly  influenced  by  the  content  of  extractive  substances, although not all of these extractive substances are nocuous to wood destroying organisms. Based on the resistance, most common  community  woods  have  a  low  grade  of  resistance  (grade  III,  IV,  and  V).  This  study  aimed  to  determine  the resistance of the four kind community woods which are sengon wood (P. falcataria), rubber (H. brasiliensis), tusam (P. merkusii), and mangium (A. mangium) against S. commune based on SNI 01.7202-2006.
Parameters of the wood resistance against S. commune attack could be seen from the sample of weight loss. Based on the results of testing, it was known that sengon wood resistance was classified to a class IV-V (weak to extremely weak resistance to fungal attack) with the weight loss of longitudinal sengon and cross sengon respectively 32.2 and 15.7 %. Rubber wood resistance was classified to a class IV (weak resistance) with the weight loss value of longitudinal rubber and  cross  rubber  respectively  13.8  and  12.0  %.  Tusam  and  mangium  wood’s  resistance  was  clasified  to  a  class  III (moderate resistance) with the weight loss value of longitudinal tusam and cross tusam respectively 8.0 and 9.3 %. As for the mangium, the weight loss of longitudinal mangium and cross mangium respectively 6.3 and 6.3 %.
Thus, the recommended wood as the control for the test of resistance against S.commune attack was sengon wood with the longitudinal direction of fiber. Fungi S. communne could use as the standard and was a recommended fungi for the the resistance  test  of the wood as it  could cause the weight loss up to  3.2  % on sengon  wood  with  the longitudinal direction of fiber.
Key words: wood resistance, sengon wood, rubber wood, tusam wood, mangium wood, and weight loss

## PENDAHULUAN
Hutan  merupakan  kekayaan  alam  Indonesia  dengan berbagai  keanekaragaman  hayati.  Salah  satu  bentuk keanekaragaman  tersebut  adalah  jamur  yang  diketahui tumbuh secara liar di alam. Potensi jamur sebagai salah satu sumber hayati belum dimanfaatkan secara optimal. Jamur Schizophyllum  commune Fr.  merupakan  salah satu jenis jamur pelapuk kayu yang sangat potensial dan dapat tumbuh  secara  alami  pada  batang  pohon maupun pada limbah kayu hasil hutan.
Jamur  merupakan  kelompok  mikroorganisme  yang paling umum menyebabkan kerusakan kayu disbanding- kan dengan kelompok mikroorganisme yang lain seperti bakteri, virus, dan nematoda (Herliyana 1994). Jamur S. commune merupakan  jamur  pelapuk  kayu  yang  cukup ganas karena dalam beberapa kasus dapat menyebabkan penurunan berat sampai 70% (Martawijaya 1965 dalam Herliyana  1994).  Pertumbuhannya  pun  relatif  mudah
dan  cepat.  Jamur  pelapuk  kayu  merupakan  golongan jamur  yang  dapat  merombak  selulosa  dan  lignin sehingga kayu menjadi lapuk, kekuatan serat elastisitas- nya turun dengan cepat.
Keberadaan  kayu  rakyat  telah  diketahui  secara  luas sangat  potensial.  Berdasarkan  sifat  ketahanannya, sebagian  besar  kayu  rakyat  memiliki  kelas  awet  yang rendah  (kelas  awet  III,  VI,  dan  V).  SNI  01.7202-2006 merupakan  standar  pengujian  kayu  yang  terbaru  di Indonesia.  Namun  masih  terdapat  banyak  kekurangan dan  bersifat  terlalu  umum.  Ada  beberapa  hal  yang membingungkan pada  standar SNI 01.7207-2006,  yaitu prosedur  atau  tahapan  kerja  yang  kurang  sesuai  dan adanya  kesalahan  pada  persamaan  atau  rumus  yang digunakan  untuk  menghitung  besarnya  persentase penurunan  bobot  contoh  uji  kayu.  Sebagai  pembanding adalah  JIS  K  1571-2004,  dimana  standar  ini  memiliki prosedur yang sangat mudah dilaksanakan.

## JURNAL SILVIKULTUR TROPIKA
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat ketahanan  empat  jenis  kayu  rakyat  yaitu  kayu  Sengon ( P.  falcataria ),  kayu  Karet  ( H.  brasiliensis ),  kayu Tusam ( P. merkusii ), dan kayu Mangium ( A. mangium ) terhadap  serangan  jamur  pelapuk S.  commune berdasarkan SNI 01.7202-2006 dan membandingkannya dengan  literatur  serta  memberikan  saran  untuk perbaikan  standar  yang  dimiliki  Indonesia  (SNI 01.7202-2006).
Hasil  penelitian ini  diharapkan  dapat memberikan informasi  mengenai  teknis  pengujian  ketahanan  kayu berdasarkan  SNI  01.7207-2006  dan  memberikan  saran- saran  yang  diharapkan  dapat  memperbaiki  kualitas standar  pengujian  ketahanan  kayu  yang  dimiliki  oleh Indonesia
(SNI 01.7207-2006)
dengan membandingkannya dengan JIS K 1571-2004.

## BAHAN DAN METODE
Waktu dan Tempat. Penelitian ini  dilaksanakan di Laboratorium  Patologi  Hutan,  Departemen  Silvikultur, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor. Penelitian berlangsung  selama  enam  bulan  yaitu  pada  bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Februari 2011.
Alat  dan  Bahan. Alat-alat  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  dengan  menggunakan  metode  SNI  01- 7207-2006 antara lain autoclave , oven, laminar air flow , timbangan  analitik,  desikator,  cawan  petri,  jarum  ooce, pisau, erlenmeyer, toples kaca, alat tulis, dan kamera.
Adapun  bahan-bahan  yang  digunakan  untuk pengujian  SNI  01-7207-2006  antara  lain  yaitu  isolat jamur S.  commune koleksi  Laboratorium  Penyakit Hutan,  empat  jenis  kayu  rakyat  yaitu  kayu  Sengon  ( P. falcataria ), kayu Karet ( H. brasiliensis ), kayu Pinus ( P. merkusii ),  dan  kayu  Akasia  ( A.  mangium ),  ukuran masing-masing kayu contoh uji  yaitu  5 cm  x  2,5 cm  x 1,5 cm  dengan arah serat cross dan longitudinal, media Potatoes  Dextrose  Agar (PDA),  alkohol,  aquades, alumunium foil , kapas, dan plastik wrape.

## Persiapan Bahan
Kegiatan  ini  meliputi  pembuatan  media  PDA  dan perbanyakan  isolat  jamur S.  commune .  Kegiatan  ini dilakukan  di  dalam laminar  air  flow dengan  kondisi steril.  Biakan  isolat S.  commune diperbanyak  di  dalam cawan petri  berisi media PDA  yang telah disterilkan di dalam autoclave .
Pengambilan  Contoh  Uji. Kayu  contoh  uji  yang digunakan  dalam  pengujian  SNI  01-7207-2006  yaitu berukuran  5  cm  x  2,5  cm  x  1,5  cm.  Contoh  uji ditimbang  berat  awalnya  (BA  dalam  satuan  gram)  dan dioven  sampai  mencapai  kondisi  kering  tanur. Kemudian  contoh  uji  ditimbang  berat  kering  ovennya (BK  oven  dalam  satuan gram)  untuk  mengetahui  kadar air kayu sebelum pengujian.
Penyediaan  Biakan  Jamur. Pengujian  ketahanan kayu terhadap jamur harus dibuat dalam kondisi lembab dengan menyediakan biakan jamur di dalam toples yang steril.  Media  biakan  jamur  yang  digunakan  adalah Potatoes  Dextrose  Agar (PDA).  Media  biakan  jamur dibuat dengan mencampur 25 gram malt ekstrak dengan
15  gram  agar  dalam  500  ml  aquades.  Sebanyak  40  cc campuran  tersebut  dimasukkan  ke  dalam  toples pengujian, kemudian ditutup. Toples tertutup yang telah berisi  media  biakan  jamur  disterilkan  di  dalam autoclave selama 30 menit pada tekanan 15 psi. Setelah steril,  toples  tersebut  diletakkan  mendatar  sehingga biakan  berada  di  bagian  bawah  leher  toples.  Jamur penguji  dapat  diinokulasikan  segera  setelah  media biakan  jamur  mengeras.  Biakan  jamur  siap  digunakan setelah berumur 7 – 10 hari.

## Prosedur Pengujian
Contoh uji  yang telah steril  dan telah dihitung berat awal  maupun  berat  keringnya  dimasukkan  ke  dalam toples  yang  sudah  berisi  biakan  jamur S.  commune. Sebelumnya diperiksa terlebih dahulu untuk mengetahui apakah biakan jamur penguji terkontaminasi atau tidak. Pengamatan  dilakukan  setelah  12  minggu.  Contoh  uji dibersihkan  dari  miselium  dan  diamati  secara  visual menurut  kerusakan  yang  terjadi.  Klasifikasi  kerusakan dapat  dilihat  berdasarkan  perubahan  warna,  besarnya penurunan  bobot  kayu  contoh  uji,  dan  lain-lain  sesuai keperluan.  Contoh  uji  ditimbang  berat  basahnya  dan dioven  pada  suhu  ±  103 o C  selama  24  jam.  Kemudian contoh  uji  ditimbang  berat  kering  ovennya  untuk mengetahui kadar air kayu setelah pengujian. Persentase kehilangan  berat  dihitung  berdasarkan  selisih  berat contoh uji sebelum dan sesudah diserang jamur.

## Perhitungan Penurunan Bobot
Setelah  pengumpanan  selesai  yaitu  setelah  12 minggu  pengamatan,  kayu-kayu  contoh  uji  dapat dikeluarkan  dari  toples  pengujian  dan  dibersihkan  dari miselium-miselium  jamur  yang  tumbuh  di  sekitar permukaan  kayu  contoh  uji  tersebut.  Setelah  itu,  kayu- kayu tersebut  ditimbang untuk mengetahui  bobot  basah setelah  pengujian  serta  dikeringkan  dengan  oven  pada suhu  ±  103 o C  selama  24  jam untuk  mengetahui  bobot kering tanurnya.
Presentase penurunan bobot dihitung untuk menentukan besarnya serangan jamur terhadap ketahanan kayu yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
Rumus: - P = x 100 %
Keterangan:
P     =  Persentase penurunan bobot (%)
W1 = Bobot kering tanur contoh uji sebelum pengujian
(gram)
W2  =  Bobot  kering  tanur  contoh  uji  setelah  pengujian (gram)

## Pengolahan Data
Dalam  penelitian  ini  digunakan  Rancangan  Acak Lengkap  (RAL) dengan pola faktorial dengan  3 faktor yaitu:  1).  Jenis  kayu  (sengon,  karet,  pinus,  dan
178 Elis Nina Herliyana et al.
mangium).;  2).  Arah  serat  ( longitudinal dan cross section );    3).  Interaksi  antara  jenis  kayu  dengan  arah serat.  Ulangan  dilakukan  sebanyak  10  kali  pada  setiap jenis kombinasi perlakuan.
Pengolahan  data  pada  penelitian  ini  menggunakan Microsoft Excel 2007. Untuk mengetahui berbeda nyata atau tidak, maka digunakan pengujian beda nilai tengah (beda  rata-rata).  Nilai  F-hitung  yang  diperoleh dibandingkan dengan F-tabel dengan selang kepercayaan 95% dengan kaidah keputusan: 1.  Apabila  F-hitung  <  F-tabel,  maka  perbedaan  dari kedua metode standar pengujian tersebut memberikan pengaruh tidak nyata atau sangat tidak nyata  terhadap  kehilangan  berat  ( weight  loss )  pada selang kepercayaan 95%.
2.  Apabila  F-hitung  >  F-tabel,  maka  perbedaan  dari kedua metode standar pengujian tersebut memberikan  pengaruh  nyata  atau  sangat  nyata terhadap kehilangan berat ( weight loss ) pada selang kepercayaan 95%.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengujian  Empat  Jenis  Kayu  Rakyat  berdasarkan Persentase Kehilangan Bobot
Tabel 1.  Persentase  penurunan  bobot  pada  pengujian empat  jenis  kayu  rakyat  oleh  jamur  pelapuk
S. commune Jenis Kayu dan Arah Serat BK 1 KA 1 BK 2 KA 2 Nilai %P Sengon Longitudinal 8,49 34,11 5,62 45,09 32,18 Sengon Cross section 6,86 35,23 5,79 40,19 15,47 Karet Longitudinal 10,39 15,75 8,96 42,92 13,80 Karet Cross section 11,07 16,71 9,75 44,48 11,96 Tusam Longitudinal 13,92 7,10 12,80 24,73 8,03 Tusam Cross section 14,99 4,97 13,59 27,24 9,33 Mangium Longitudinal 11,39 8,29 10,67 34,45 6,28 Mangium Cross section 10,14 8,47 9,50 36,42 6,33
Keterangan : BK1= Bobot kering tanur contoh uji kayu sebelum pengujian (gram) KA1=   Kadar air contoh uji kayu sebelum pengujian (%) BK2= Bobot kering tanur contoh uji kayu setelah pengujian (gram) KA2= Kadar air contoh uji kayu setelah pengujian (%) P      = Persentase penurunan bobot (%)
Tabel  1  menunjukkan  persentase  penurunan  bobot contoh  uji  dari  keempat  jenis  kayu  rakyat  dengan  arah serat longitudinal dan cross  section berdasarkan  SNI 01.7207-2006.  Parameter  ketahanan  kayu  terhadap jamur pelapuk S. commune dilihat dari nilai kehilangan bobot  contoh uji ( weight loss ) yang diperoleh dari hasil uji  laboratorium  ( laboratory  test ).  Kehilangan  bobot merupakan  nilai    pengurangan  bobot  kayu  akibat perlakuan uji  laboratorium  selama  kurang lebih 90 hari yang mengakibatkan bobot kayu berkurang.

## Sidik ragam
Tabel 2.  Hasil  sidik ragam  kehilangan  bobot  terhadap jenis  kayu,  arah  serat,  serta  interaksi  antara jenis kayu dan arah serat.
Sumber Keragaman db Jk KT Fhit Nilai P Jenis kayu 3  3614,5  1204,8  66,8*  < 0,0001 Arah serat 1  369,6 369,6 20,5*  < 0,0001 Interaksi 3  1050,7  350,2 19,4*  < 0,0001 Galat/error 72 Total 79
Keterangan : * berbeda nyata pada uji F taraf 0,05
Hasil  Analisa  Statistik  dengan  menggunakan  sidik ragam  pada  Tabel  3  dengan  selang  kepercayaan  yang digunakan  adalah  95%,  dapat  diketahui  bahwa  terjadi perbedaan yang nyata antarperlakuan jenis kayu (sengon x  karet  x  pinus  x  akasia),  antarperlakuan  arah  serat (longitudinal  x  cross  section),  serta  interaksi  antara perlakuan  jenis  kayu  dan  arah  serat  (jenis  kayu  x  arah serat)  terhadap  penurunan  bobot  kayu,  hal  ini  ditandai dengan nilai Pr > F untuk setiap perlakuan adalah <0,05.
Hasil  sidik  ragam  menyatakan  bahwa  interaksi antara  jenis  kayu  dan  arah  serat  memiliki  pengaruh nyata  terhadap  persentase  penurunan  bobot  contoh  uji pada  α  =  0,05.  Artinya  serangan  jamur S.  commune terhadap  keempat  jenis  kayu  rakyat  menghasilkan penurunan bobot  yang berbeda-beda baik menggunakan arah serat longitudinal maupun cross section.

## Tingkat Kerusakan berdasarkan Pengamatan Visual Kayu
Pengamatan  visual  kayu    merupakan  pengamatan yang dilakukan untuk melihat pengaruh serangan jamur pelapuk S. commune secara kasat mata terhadap contoh uji kayu yang diumpankan selama kurang lebih 90 hari. Secara  umum,  terlihat  bahwa  kolonisasi  miselium menyebar  mulai  dari  sisi  dinding  sel  kayu  menuju  ke bagian tengah  permukaan  kayu,  serta  semakin menebal dan  merata  di  seluruh  permukaan  kayu  seiring  dengan bertambahnya  lama  inkubasi.  Dari  pengamatan,  terlihat bahwa  contoh  uji  kayu  yang  telah  diserang  oleh  jamur pelapuk S. commune mengalami perubahan warna, yaitu menjadi  lebih  terang  (cokelat  muda  atau  kemerahan) dan juga rapuh.
Penurunan  Bobot  akibat  Serangan  Jamur S. commune
Dari  hasil  pengujian  dapat  diketahui  bahwa  nilai rata-rata  kehilangan  bobot  sengon  dengan  arah  serat longitudinal (32,18  %)  dan  arah  serat cross  section (15,47  %).  Berdasarkan  SNI  01.7207-2006,  nilai kehilangan  bobot  kayu  sengon  dengan  arah  serat longitudinal dan cross section termasuk dalam kategori tidak tahan sampai sangat tidak tahan atau masuk dalam kelas  awet  IV-V  dengan  persentase  penurunan  bobot berkisar  antara  10%  sampai  dengan  30%  dan  bahkan lebih  dari  30%.  Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan Mandang  dan  Pandit  (1997)  bahwa  kayu  sengon termasuk  kelas  awet  IV-V  yang  berarti  memiliki
ketahanan yang sangat rendah terhadap  serangan jamur pelapuk S.  commune .  Dengan  demikian,  sengon  dapat direkomendasikan  sebagai  kayu  kontrol  pengujian ketahanan kayu alami.
Sementara,  kehilangan  bobot  untuk  kayu  karet dengan  arah  serat longitudinal (13,8%)  dan  arah  serat cross section (11,96%). Berdasarkan SNI 01.7207-2006, nilai  kehilangan  bobot  kayu  sengon  dengan  arah  serat longitudinal dan cross section termasuk dalam kategori tidak  tahan  atau  masuk  dalam  kelas  awet  IV  dengan persentase penurunan bobot berkisar antara 10% sampai dengan  30%.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  jamur S. commune pada kayu karet tidak cocok dijadikan kontrol dalam uji ketahanan kayu terhadap jamur.
Kehilangan  bobot  untuk  kayu  tusam  arah  serat longitudinal (8,03%),  dan  arah  serat cross  section (9,33%) . Berdasarkan  standar  pengujian  SNI  01.7207- 2006,  tingkat  katahanan  kayu  pinus  terhadap  jamur pelapuk S.  commune masuk  dalam  kategori  agak  tahan atau masuk dalam kelas awet III dengan skor penurunan bobot  berkisar  antara  5%  sampai  dengan  10%.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  jamur  S.  commune  pada  kayu pinus  tidak  cocok  digunakan  sebagai  kontrol  dalam  uji ketahanan kayu terhadap jamur.
Kehilangan  bobot  untuk  kayu  akasia  arah  serat longitudinal (6,28%),  dan  arah  serat cross  section (6,33%) . Berdasarkan  standar  pengujian  SNI  01.7207- 2006,  tingkat  katahanan  kayu  akasia  terhadap  jamur pelapuk S.  commune masuk  dalam  kategori  agak  tahan atau masuk dalam kelas awet III dengan skor penurunan bobot  berkisar  antara  5%  sampai  dengan  10%.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  jamur S.  commune pada  kayu akasia tidak cocok digunakan sebagai kontrol dalam uji ketahanan  kayu  terhadap  jamur.  Hal  ini  sesuai  dengan pernyataan  Mandang  dan  Pandit  (1997)  bahwa  sifat ketahanan  kayu  akasia  termasuk  ke  dalam  kelas  awet III.
Nilai  penurunan  bobot  contoh  uji  kayu  sengon  dan karet  berdasarkan  arah  serat  dan  metode  yang digunakan  menunjukkan  nilai  persentase  arah  serat longitudinal lebih  besar  dibandingkan  dengan  arah serat cross section pada  metode SNI. Sedangkan untuk contoh  uji  kayu  pinus  dan  akasia  menunjukkan  bahwa nilai  persentase  arah  serat longitudinal lebih  kecil dibandingkan  dengan  arah  serat cross  section namun dengan  selisih  yang  kecil  sehingga  dapat  diasumsikan tidak  berbeda  nyata.  Dengan  demikian  perlakuan dengan arah serat longitudinal dapat digunakan sebagai standar pengujian ketahanan kayu.
Tahapan  persiapan  contoh  uji  yang  tertulis  pada metode  SNI  01.7207-2006  masih  kurang  lengkap, karena  pada  tahapan  ini  tidak  ada  perintah  untuk menimbang  dan  mengoven  contoh  uji  kayu  sebelum diumpankan  pada  jamur.  Sebelum  pengumpanan sebaiknya  menimbang  dahulu  bobot  awal  dan mengoven contoh uji untuk selanjutnya ditimbang bobot kering tanurnya (W 1 ). Nilai penurunan bobot contoh uji kayu berdasarkan metode SNI 01.7207-2006 merupakan selisih antara berat contoh uji kayu sebelum dan sesudah pengujian  (W 1 -W 2 atau  ΔW)  dibagi  dengan  bobot contoh  uji  kayu  sesudah  pengujian  (W 2 )  dikalikan seratus persen.
Jika  menggunakan  rumus  penurunan  bobot  yang tertulis  dalam  SNI  01.7207-2006  berdasarkan  hasil perhitungan dari data-data yang diperoleh, maka didapat nilai  yang  tidak  sesuai  standar.  Namun  jika  dihitung menggunakan  rumus  yang  tertulis  dalam  JIS  K  1571- 2004,  maka  nilai  penurunan  bobot  contoh  uji  kayu sesuai  dengan  nilai  yang  ada  pada  standar.  Hal  ini menunjukkan bahwa rumus perhitungan persen penurunan  bobot  kayu  yang  tertulis  pada  standar  SNI kurang  tepat.  Untuk  memperbaiki  kualitas  pernyataan hasil standar SNI, maka sebaiknya standar SNI mengacu pada  rumus  kehilangan  bobot  contoh  uji  kayu  yang tertulis  dalam  standar  JIS,  yaitu  selisih  antara  bobot contoh  uji  kayu  sebelum  dan  sesudah  pengujian    (ΔW) dibagi dengan bobot contoh uji kayu sebelum pengujian (W 1 ) dikalikan seratus persen.

## Ketahanan  Kayu  terhadap  Jamur  Pelapuk S. commune
Faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  tingkat ketahanan kayu dari serangan faktor perusak kayu yaitu faktor  luar  dan  faktor  dalam.  Faktor  luar  berkaitan dengan  kondisi  lingkungan  dimana  kayu  tersebut digunakan,  sedangkan  faktor  dalam  adalah  pengaruh komponen kimia dari kayu yang bersangkutan
Nilai  rataan  penurunan  bobot  pada  kayu  sengon nyata  lebih  tinggi  dibanding  ketiga  jenis  kayu  rakyat lainnya  (kayu  karet,  tusam,  dan  mangium).  Hal  ini diduga  karena  jumlah  selulosa  dan  lignin  yang terkandung  pada  kayu  sengon  lebih  tinggi  dibanding ketiga  kayu  lainnya.  Dalam  Atlas  Kayu  Jilid  2 disebutkan bahwa kadar selulosa kayu sengon tergolong tinggi  (49,4%),  sedangkan  kandungan  ligninnya termasuk  sedang  (26,8%).  Hal  ini  berarti  bahwa  jenis kayu ini mudah dirombak oleh jamur.
Jamur  pelapuk  kayu  mampu  merusak  selulosa  dan lignin  penyusun  kayu  dengan  cara  menguraikan  kayu melalui  proses  enzimatik  dari  bentuk  yang  kompleks menjadi  lebih  sederhana.  Hal  ini  menyebabkan  bobot kayu  menurun  dari  bobot  awalnya.  Besarnya  nilai penurunan  bobot  akibat  serangan  jamur  dalam  waktu tertentu  menunjukkan  tingkat  penyerangan  jamur terhadap kayu tersebut.
Serangan  jamur  perusak  kayu  ( wood  destroying fungi )  bersifat  menghancurkan  dan  membusukkan bahan  organik  kayu  karena  sebagian  dari  masa  kayu dirombak  secara  biokimia.  Kerusakan  kayu  akibat serangan  jamur dapat  dilihat  dengan  adanya  perubahan sifat  fisik  dan  sifat  kimia  dari  kayu.  Pada  prinsipnya semua  jenis  kayu  dengan  berbagai  bentuk  dan  ukuran dapat  diserang  oleh  jamur.  Akan  tetapi  ada  juga beberapa kayu yang tahan terhadap serangan jamur. Hal ini disebabkan adanya zat ekstraktif di dalam kayu yang bersifat sebagai anti jamur alami (Nandika 1986).
Jika  dilihat  dari  jenisnya,  kayu  sengon,  karet,  dan mangium  tergolong  ke  dalam  kayu  daun  lebar ( Harwood ),  sedangkan  di  kelompokkan  ke  dalam  kayu pinus/tusam  tergolong  ke  dalam  kayu  daun  jarum ( Softwood ).  Kandungan  selulosa  dan  lignin  pada  kayu daun  lebar  ( Hardwood )  lebih  tinggi  dibandingkan dengan  kayu  daun  jarum  ( Softwood )  (Pari  1996). Sementara  kandungan  zat  ekstraktif  pada  kayu  daun
lebar (Hardwood) lebih rendah dibandingkan kayu daun jarum  (Sofwood). Karena zat ekstraktif berperan dalam melawan  serangan  jamur  pelapuk.  Jadi  semakin  tinggi kandungan  ekstraktif  yang  terdapat  dalam  kayu  maka nilai  penurunan  bobot  kayu  tersebut  akan  semakin rendah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Berdasarkan  hasil  pengujian  diketahui  bahwa  kayu sengon  termasuk  ke  dalam  kelas  awet  IV-V  (tidak tahan  sampai  sangat  tidak  tahan  terhadap  serangan jamur)  dengan  nilai  penurunan  bobot  sebesar 32,18%  (arah  serat longitudinal )  dan  15,47%  (arah serat cross section ). Dengan demikian, kayu sengon dianjurkan  untuk  menjadi  kayu  kontrol  dalam pengujian ketahanan kayu karena menunjukkan nilai penurunan bobot ( Weight loss ) tertinggi.
2. Jamur S. commune dapat digunakan sebagai  standar dan  direkomendasikan  menjadi  jamur  untuk pengujian  ketahanan  alami  kayu  karena  dapat menyebakan penurunan bobot hingga lebih dari 30% (cukup ganas).
3. Berdasarkan  nilai  rata-rata  penurunan  bobot  kayu, metode  SNI  01.7207-2006  arah  serat  yang digunakan sebaiknya arah serat longitudinal . 4. Hasil  Analisa  Statistik  dengan  selang  kepercayaan 95% diketahui  bahwa  terjadi perbedaan  yang nyata, baik  antarperlakuan  jenis  kayu  (sengon  x  karet  x pinus  x  akasia),  maupun  antarperlakuan  arah  serat ( longitudinal x cross  section ),  serta  interaksi  antara perlakuan  jenis  kayu  dan  arah  serat  (jenis  kayu  x arah  serat)  juga  berbeda  nyata  terhadap  penurunan bobot kayu.

## Saran
1. Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  dengan mengganti  media  biakan  jamur  (SNI  menggunakan media  pasir  dan  JIS  menggunakan  media  agar) sehingga  lebih  mudah  untuk  membandingkan pengaruh  media  biakan  jamur  terhadap  kehilangan berat contoh uji kayu.
2. Pada  tahap  persiapan  contoh  uji  kayu  perlu dilakukan  pengovenan  dan  penimbangan  contoh  uji
kayu  untuk  mendapatkan  nilai  bobot  kering  contoh uji sebelum pengujian.
3. Kondisi  tempat  pengujian  seperti  suhu  dan kelembaban  perlu  dilakukan  perbaikan  sesuai standar pengujian yang telah ditetapkan.
4. Perhitungan persen penurunan bobot dengan standar SNI  kurang  tepat  maka  sebaiknya  standar  SNI mengacu  pada  rumus  yang  tertulis  dalam  standar JIS.

## DAFTAR PUSTAKA
Fengel D, Wegener G.  1995. Kayu:  Kimia, Ultrastruktur,  Reaksi-reaksi. Sastrohamidjojo  H, penerjemah. Prawirohatmodjo S, editor. Yogyakarta: Gadjah  Mada  University  Press.  Terjemahan  dari: Wood: Chemistry, Ultrastructure, Reactions.
Fitriyani  I.  2010.  Pengujian  Ketahanan  Alami  Kayu Karet  ( Hevea  brasiliensis Muell.  Agr.)  dan  Sugi ( Cryptomeria  japonica (L.  f)  D.  Don)  terhadap Jamur  Pelapuk  Kayu Schizophyllum  commune Fr.
[Skripsi].  Bogor:  Departemen Hasil Hutan. Fakultas Kehutanan IPB.
Herliyana  EN.  1994. Bioekologi  Jamur  Pelapuk
Schizophyllum commune Fr. dan Siklus Pelapukannya. Bogor:  Jurusan  Manajemen  Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
Mandang  YI,  Pandit  IKN.  1997. Pedoman  Identifikasi Jenis  Kayu  di  Lapangan .  Bogor:  Yayasan  Prosea Bogor.
Martawijaya  A,  Kartasujana  I,  Kadir  K,  Prawira  SA.
1981. Atlas Kayu Indonesia, Jilid II . Balai Penelitian Hasil Hutan. Bogor.
Pandit  IKN,  Ramdan  H.  2002.  Anatomi  Kayu,
Pengantar  Sifat  Kayu  sebagai  Bahan  Baku.  Bogor: yayasan penerbit Fakultas Kehutanan, IPB.
Sjostrom  E.  1981. Kimia  Kayu,  Dasar-dasar  dan
Penggunaannya. Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press.
Yoedodibroto H. 1987. Kemunduran (Deteriorasi) Kayu dan  Pencegahannya  dengan  Perlakuan-perlakuan Pengawetan .  Surabaya:  Airlangga  University  Press.